— 5460 — 
3° il miscuglio, pur trovandosi per un certo intervallo di temperatura a far 
parte del triangolo di tre fasi, non è compreso nei campi suddetti, ed allora la 
massa fusa pervenuta sulla linea descritta da 2 da una certa parte di essa se ne al- 
lontana dalla stessa parte. 
In ambedue questi ultimi casì a cristallizzazione compiuta il miscuglio consta 
di un cristallo misto omogeneo. 
Torniamo perciò a ripetere che l'essere la tangente al cammino di 3 compresa 
o no fra le composizioni dei solidi in equilibrio con d modifica solo quantitativa- 
mente il fenomeno della solidificazione, e mentre noi abbiamo, per maggior chiarezza, 
distinte le due reazioni che possono compiersi nei liquidi che vengono a far parte 
del triangolo delle tre fasi, tale distinzione in sostanza non ha ragione di farsi, ed 
anzi può darsi il caso che in un certo intervallo si abbia a compiere la reazione in 
un senso, e in un intervallo successivo la reazione avvenga nell'altro. 
Ultimato lo studio del decorso della cristallizzazione, vediamo come possono co- 
struirsi le superficie di fusione e di solidificazione del caso considerato. 
Ricordiamo anzitutto cosa s intende per superficie di fusione e per superficie di 
solidificazione o di cristallizzazione che dir si voglia. 
Se sul triangolo delle concentrazioni invece dei valori del potenziale termodina- 
mico innalziamo ordinate che rappresentano le temperature a cui i miscugli inco- 
minciano a solidificare e le temperature a cui essi sono completamente solidificati, 
otteniamo due superficie, una detta di fusione e l'altra di solidificazione. Tali su- 
perficie, con ragionamento inverso, tagliano l'ordinata innalzata su di un punto del 
triangolo in due punti che individuano rispettivamente la temperatura a cui il mi- 
scuglio incomincia a solidificare e la temperatura alla quale la solidificazione è av- 
venuta completamente. Il primo punto, considerando solo — come stiamo facendo — equi- 
libri stabili, in genere si trova più in alto del secondo; però in alcuni casi essi 
possono coincidere e nel caso presente coincidono precisamente solo sopra i vertici 
del triangolo. 
Se con un piano orizzontale tagliamo le dette superficie, l'intersezione di queste 
con il piano sarà data da due curve, l’una appartenente alla superficie di fusione e 
che diremo linea di fusione, l’altra appartenente alla superficie di solidificazione e 
che diremo linea di solidificazione. Un piano così tracciato taglia le ordinate tutte 
ad una stessa altezza sul triangolo delle concentrazioni, in maniera che i punti che 
sì trovano su di esso rappresentano tutti la stessa temperatura; questo significa che 
la linea di fusione e la linea di solidificazione altro non sono che due isoterme. Si 
“comprende quindi che un miscuglio contenuto fra la linea di fusione e la linea di 
solidificazione a quella temperatura è in via di solidificazione, e perciò si scinde in 
un solido, la composizione del quale trovasi sulla linea di solidificazione, e un li- 
quido di composizione rappresentata da un punto della linea di fusione. I punti che 
si trovano oltre la linea di solidificazione rappresentano miscugli già completamente 
solidificati; i punti invece che si trovano oltre la linea di fusione rappresentano mi- 
scugli completamente liquidi. 
